45●フレキシブルディスプレイ用透明プラスチック基板材料の開発
四日市研究所 新規分野 光学材料グループ

小原渡部
牧田
藤井岡田
土井直人
善全健一
靖芳
久則
亨ーゲットを図２に示す。

１．はじめに開発ターゲットの光学特性と耐熱性に適合するポリ近年、液晶ディスプレイ（LCD）に代表される薄マー材料として、我々は優れた光学特性と耐熱性を持型ディスプレイ（FPD）の市場が急速に拡大している。

つフレキシブルディスプレイ用透明プラスチック基板

液晶ディスプレイは、図１に示すように、表示パネル材料（開発名：OPS）を開発した。６，８）本資料では、の基材としてガラス基板が用いられているが、さらにOPSの特性について紹介する。

薄型化、軽量化、フレキシブル化、ロールトゥロールプロセスによる加工コストの低減を目指し、プラスチ２．OPSの特性ック基板を用いたフレキシブルディスプレイの開発が行われている。

１−２）

プラスチック基板材料への要求特性は、光学特性と耐熱性だけでなく、フィルム形成時の加工特性、ハン

現状のプラスチック材料において、ポリエーテルサドリング性、フィルム上へのデバイス加工特性、環境ルホン（PES）は、高い耐熱性を持つ透明プラスチッ特性など様々な要求性能がある。これら要求性能へのク材料として知られており、フレキシブルディスプレ適合性を評価するために、OPSをフィルム形状に加工

２−５，７）イ用プラスチック基板に用いた開発例がある。

して評価を行うとともに、OPSフィルムの両面にハーしかしながら、PESフィルムは、光学特性と耐熱性にドコートを塗布した両面ハードコートフィルムの評価劣るため、さらに優れた光学特性と耐熱性を持つ材料を行った。さらに、プラスチック基板は、表示材料をが望まれている。

保護するためのガスバリア特性が要求されることか

ディスプレイは明るさ、鮮明さが要求されることからプラスチック基板の全光線透過率は90％以上、位相ら、ガスバリア膜を積層した両面ハードコートフィルムを作製して評価を行った。

差は５nm以下が必要となる。また、薄膜トランジスタ（TFT）形成プロセスに必要な温度200℃以上でプ２−１．OPSフィルムの特性

ラスチック基板の変形、着色がないことが要求される。

OPSのフィルム特性を評価するために、図３に示す

これら要求特性を現行の低位相差、高耐熱ポリマー材

ロールフィルムを作製した。ロールフィルムは幅料と比較し、設定したプラスチック基板材料の開発タ

偏光フィルム
位相差フィルム

ガラス基板

カラーフィルタ液晶層

位相差フィルム
偏光フィルム

ガラス基板

耐熱温度［℃］

高開発ターゲット
200150環状オレフィン

プリズムシート
拡散フィルム

図１

ポリカーボネート

低導光板

蛍光ランプ

ポリエーテルサルホン
（PES）

低図２

液晶ディスプレイの構造（ 45 ）

位相差

高プラスチック基板材料の開発ターゲットの位置づけ

46

TOSOH Research ＆ Technology Review Vol.50（2006）

が必要となる。環境変化により問題となるのは、膨張や収縮によって発生する応力である。
位相差はフィルム厚に応じた複屈折を表し、位相差が小さいほど画像は鮮明となる。また、光弾性係数は、複屈折の生じやすさを表し、光弾性係数が小さいほど外部応力により生じる複屈折が小さい材料といえる。
複屈折、位相差及び光弾性係数は下記関係式により計算される。ここでReは位相差、⊿ｎは複屈折、ｄはフィルム厚、Ｃは光弾性係数、σは応力をそれぞれ示す。
図３

OPSロールフィルム

Re ＝⊿ｎ×ｄ・・・・（１）

C・・・・（２）＝⊿ｎ／σ

図５にOPSフィルム及びPESフィルムに応力をかけた場合の位相差の変化を示す。OPSフィルムは、応力230mm、フィルム厚115±3μｍである。

に対し位相差の変化がほとんど見られないが、PESフ［1］光学特性

ィルムは応力に従い位相差が変化する。
OPSフィルムは、光学特性に優れた材料であること

OPSフィルムの光学特性を表１に示す。OPSフィル
ムは、全光線透過率93％、位相差1nm以下で、代表的が大きな特徴である。

なプラスチック基板材料であるＰＥＳフィルムと比較［2］物理特性し、優れた光学特性を有している。
ディスプレイにおける視認性は、明るさに比例する。

OPSフィルムの物理特性を表２に示す。OPSフィル

高い全光線透過率を有する材料をディスプレイに用いムは、ガラス転移温度がなく分解温度は250℃以上でることは、光のロスを少なくすることができるため、ある。また、耐熱安定性の評価は、220℃で行い、こディスプレイの視認性向上に繋がる。ここで測定している全光線透過率は、可視光線を用い入射光量とOPSディスプレイとしての光線透過率は、全光線透過率ではなく、ディスプレイの表示色に対応する波長の光線透過率が重要となる。
図４にOPSフィルム及びPESフィルムの光線透過率

光線透過率［％］フィルムを通った全光量の比を百分率で表す。しかし、100806040OPS20PESの波長依存性を示す。OPSフィルムは、波長380〜0250780nmの全可視光領域において光線透過率が90％以上

450650850

波長［nm］あり、PESフィルムと比較して光線透過率に優れる。
ディスプレイは、画像が鮮明でにじみのない画面が

図４要求される。画像の鮮明さは、初期状態だけでなく実光線透過率の波長依存性際に使用している環境条件によって左右されるため、
120

環境特性により光学特性に変化が生じないような材料

表１

位相差［nm］

100

OPSフィルムの光学特性

項目

単位

全光線透過率
ヘーズ
黄色度
屈折率
位相差
光弾性係数

％％

nm×1012Pa−1

OPSフィルム PESフィルム
930.42.71.47
158060PESOPS4020890.64.21.66128200510
応力［MPa］1520測定温度：室温

図５（ 46 ）複屈折の応力依存性東ソー研究・技術報告 第50巻（2006）

47ートOPSフィルムの特性を表３に示す。の温度環境におけるOPSフィルムの着色、変形は認められなかった。寸法変化率は、室温で測定したフィル

両面ハードコートOPSフィルムは、光学特性はOPS

ムの寸法と220℃に加熱後、室温に戻して測定した時フィルムと同等であり、表面硬度は2BからHに向上、の寸法の比を変化率とした。OPSフィルムの寸法変化

耐磨耗性も良好であり、加工時の傷耐性としては十分率は、0.04％と小さくTFT形成に際し十分なマージンな特性である。また、耐薬品性はメチルエチルケトン、を持つことが予測される。

トルエン、酸、アルカリの各薬品を用いて浸漬試験をOPSフィルムの材料物性を現す引張強度、ヤング行い、耐性があることを確認した。さらに、OPSフィ率、破断伸びは、PESフィルムよりやや劣るが、問題

ルムの両面にハードコートを塗布することで、220℃なく使用可能な特性である。また、OPSフィルムの吸加熱前後での寸法変化率も向上し、プラスチック基板水率は、十分に低いことから、水分によるフィルムの用基材として良好な特性を有している。

変形が少ないことが予測される。
２−３．ガスバリア膜を積層した両面ハードコート

OPSフィルムは、耐熱性に優れた材料であることがOPSフィルムの特性大きな特徴である。

フレキシブルディスプレイに用いるプラスチック基２−２．両面ハードコートOPSフィルムの特性

板は、表示材料の水分による劣化あるいは酸素によるOPSフィルムは、表面硬度が低く、耐磨耗性がない劣化を防止するため、バリア性を求められる。このたためフィルム加工時に傷がつく可能性が高い。また、め、ベースとなるフィルムに有機膜および／または無耐薬品性も乏しく、TFT形成プロセスにおいてフィル機膜によるガスバリア膜を積層する手法により、バリム表面が変形することが予測される。このため、OPSア性の向上を図った。ガスバリア膜は、無機膜をスパフィルムの両面にハードコート剤を塗布することで、ッタ法により両面ハードコートOPSフィルムの両面に両面ハードコートOPSフィルムを作製し、表面硬度、積層することにより作製した。ガスバリア膜を積層し耐磨耗性及び耐薬品性の向上を図った。両面ハードコ

た両面ハードコートOPSフィルムの特性を表４に示す。
ガスバリア膜を積層した両面ハードコートOPSフィ

表２

ルムは、光学特性はOPSフィルムと同等でありながら、OPSフィルムの物理特性

OPSフィルムに対して大幅に酸素透過率と透湿度が向項目

単位

ガラス転移温度
耐熱安定性（220℃）
寸法変化率（220℃）
引張強度
ヤング率
破断伸び
比重
吸水率℃％
MPa
GPa％
g/cm3％OPSフィルム PESフィルム
＞250
変化なし
0.04502.451.130.3

表３上している。さらに、220℃加熱前後の寸法変化率も220
変形−722.461.371.80.01％に向上していることを確認した。ガスバリア膜を積層した両面ハードコートOPSフィルムは、光学特性、酸素透過率、透湿度、寸法安定性の各項目で安定した特性を有していることから、OPSはフレキシブル
ディスプレイ用透明プラスチック基板材料として優れた材料であるといえる。

両面ハードコートOPSフィルムの特性

項目

単位

全光線透過率
ヘーズ
黄色度
位相差
寸法変化率（220℃）
耐磨耗性（スチールウール）
鉛筆硬度
メチルエチルケトン
トルエン
耐薬品性
酸
アルカリ％
％

両面ハードコート
OPSフィルム

OPSフィルム

920.4
3.4
10.01〜0.03
変化なし
H
変化なし
変化なし
変化なし
変化なし

93
0.4
2.7
10.04
磨耗痕あり
2B
溶解
溶解−−nm％〔（ 47 ）48

TOSOH Research ＆ Technology Review Vol.50（2006）

表４

ガスバリア膜積層両面ハードコートOPSフィルムの特性

項目

単位％
全光線透過率％
ヘーズnm
位相差
酸素透過係数 mol・m/(m2・s・Pa)
g/m2・24hr
透湿度
寸法変化率（220℃）％

ガスバリア膜積層
両面ハードコート
OPSフィルム

OPSフィルム

92
0.4
1＜5.8×10−19＜10.01

930.4
1
1.2×10−15
136
0.04

S. Wagner, SID 02 Digest, 1200−1203（2002）

３．ま と め２）Y. Okada, A. Ban, M. Okamoto, W. Oka, Y.
Matsuda, S. Shibahara, SID 02 Digest, 1204−1207

フレキシブルディスプレイ用透明プラスチック基板
材料（開発名：OPS）は、当社独自の新しい透明プラチックであり、優れた光学特性、高耐熱性等の特徴を（2002）
３）H. Nishiki, T. Okabe, K. nakamura, K. Yamada, M.

有する材料である。本材料は現在開発段階の材料であOkamoto, IDW 03, 307−310（2003）

るが、フィルムとしての特性、両面ハードコート塗布

４）S. H. Won, C. B. Lee, H. C. Nam, J. Jang, J. K.

後のフィルムの特性、ガスバリア膜を積層した両面ハChung, M. Hong, B. S. Kim, Y. U. Lee, S. H. Yang,ードコートフィルムの特性をそれぞれ評価し、フレキ

J. M. Huh and K. Chung, SID 03 Digest, 992−995

シブルディスプレイ用透明プラスチック基板材料とし（2003）て十分な特性を有していることを確認している。今後、

５）J. Jang, IDW 03 Digest, 299−302（2003）

液晶ディスプレイだけでなく、電子ペーパー、有機Ｅ

６）T. Doi, SID 04 Digest, 424−425（2004）

Ｌなど様々なフレキシブルディスプレイに対して幅広

７）J. Y. Kwon, J. S. Jung, K. B. Park, J. M. Kim, H.

く使用されてゆくことを期待している。

Lim, S. Y. Lee, J. M. Kim, T. Noguchi, J. H. Hurand J. Jang, SID 06 Digest, 1358−1361（2006）８）Y. Watanabe, K. Makita, Y. Fujii, H. Okada, N.

引用文献

Obara and T. Doi, SID 06 Digest, 418−419（2006）

１）C. E. Forbes, A. Gelbman, C. Turner, H. Gleskova,（ 48 ）